( 898 ) 
` 
elle-même est revenue à sa forme d'équilibre élastique 
correspondante à 48°,5; puis elle a été tordue en sens con- 
traire et ramenée en deux fois séparées par une détorsion 
élastique, à 10 degrés, point de départ de la seconde série 
de torsions. Les données de cette troisième série d'expé- 
riences sont dans le tableau (page 908). 
Les résultats numériques contenus dans les divers 
tableaux sont assemblés en une courbe, ayant pour abscisses 
les angles de torsion, et pour ordonnées les accroissements 
magnétiques donnés par les additions successives des ares _ 
d'impulsion du galvanomètre (v. la planche). 
J'ai expérimenté sur deux barres, l’une de 25 millimètres 
de diamètre moyen, et l’autre de 20 millimètres; elles 
avaient toutes deux exactement un mètre de longueur entre 
les encastrements. Comme l'allure magnétique est la même 
dans les diverses expériences, je n’ai joint à cette note que 
les données relatives à une seule, et j'ai choisi la dernière, 
celle pour laquelle les expériences ont été le plus éten- 
dues, et qui a été soumise à une torsion inverse. Je m'étais 
borné, pour la première, à faire des torsions toujours dans 
le même sens, interrompues périodiquement par des détor- 
sions qui s’arrêtaient d'elles-mêmes à la forme d'équilibre 
élastique de la barre. 
Cela posé, voici les remarques auxquelles me paraissent 
donner lieu les tableaux joints à cette note (pages 904 à 908) 
et la courbe qui en est l'expression géométrique. 
4° Une barre de fer laminé nerveux, non recuit, possé- 
dant un état magnétique nul, ou du moins insensible pour 
une aiguille d'épreuve, étant tordue dans la position ver- 
ticale, acquiert rapidement un certain degré d’aimantation 
qui ne paraît pas pouvoir être dépassé, quel que soit l’ac- 
